935 
Natuurlijke Rhodonieten. 
2 
Kunstm. 
Rhodoniet 
Van 
Radautal 
CU 
fe 
w 
Van Frank- , 
lin, N. J. ') 
Van Auvergne 
Van Zweden * 2 ) 
M.V. 
° c. 
M.V. 
° c. 
M.V. 
0 C. 
M.V. 
in lucht 
° C. 
M.V. 
° C. 
ie 
12820 
1274° 
12620 
1257° 
12185 
1221° 
12800 
1272° 
12740 
1267° | 
2 e 
12024 
1208 
- 
- 
11410 
1156 
- 
— 
— 
- 
3e 
10920 
1115 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
in 
stikstof 
ie 
12810 
1273° 
12535 
1259° 
12175 
1220° 
12734 
1267° 
12710 
1265° 
2 e 
12050 
1210 
- 
- 
11500 
1164 
12000 
1206 
- ■ 
- 
3e 
ie 
12800 
1272° 
12770 
1270° 
2 e 
12020 
1207 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3e 
11180 
1137 
Bij afkoelingsproeven bleken onderkoelingen van 10 tot 40 M.V. 
beneden de hoogst waargenomene, on middellijk daaropvolgende kris- 
tallisatie-temperatunr te kunnen optreden ; deze laatste echter lag 
steeds 260—700 M.V. lager dan de smelttemperatuur, zoodat ook 
in dit geval de genoemde methode blijkbaar nimmer de kennis der 
ware evenwichtstemperaturen vermag te leveren. 
Het smeltpunt van den zuiveren rhodoniet kan derhalve op 1273° 
± 1° C. gesteld worden ; blijkbaar zijn er twee overgangstempera- 
turen bij resp. 1208° C. en bij ongeveer 1120° C. De smeltpunten 
der natuurlijke rhodonieten zijn voorts alle lager : voor dien van 
Auvergne is het haast gelijk aan dat van den kunstmatigen, wat ook 
voor het eerste overgangspunt geldt : 
1) De rhodoniet van deze vindplaatsen is door Pirsson geanalyseerd ; hij vond 
de volgende getallen: Si0 2 : 46,1%; MnO: 34,3°/ 0 ; FeO : 3,6 °/ 0 ; ZnO : 7,3%; 
GaO : 7,0%; MgO : l,3°/ 0 . 
2 ) Volgens een analyse van Lindström bevat de rhodoniet van Langh'in : Si0 2 : 
47,7%; MnO : 31,6%; FeO: 0,5%; GaO: 18,2%; MgO: 1,2%. De Zweedsche 
rhodonieten schijnen weinig of geen ZnO te bevatten. 
